508 



Изсл1&дуемая порщя вещества была обработана жидкостью Тулэ. 

 При этомъ отд'Елилось некоторое количество б1&лаго кварцеваго песка. 



Очищенный отъ кварца песокъ представляетъ скоплеше очень мел- 

 Епхъ, неправильнаго очертан1я прозрачныхъ листочковъ, которые въ 

 общей массЬ им^готъ зеленовато-желтый цв'Етъ и шелковистый отливъ. 



Для анализа былъ взятъ tohkIh порошокъ этого минерала, высу- 

 шенный при 110" С. до постояннаго в^са. 



Одна порц1я была сплавлена съ î^aaCOg для анализа обычнымъ 

 путемъ (см. ниже табл. I). Другая порц1я была разложена HFl-^-HgSOj 

 для опред'Елен1я щелочей въ вщЪ с^Ьрнокислыхъ солей (II). Въ от- 

 д1Ельныхъ порщяхъ опред-Ьлялпсь SiOj и ÏÏ2O для проверки перваго 

 анализа (III), а также FeO — разложешемъ EFl-j-EaSO, и титрова- 

 шемъ KMnOj (IV). Въ виду трудности переведешя въ растворъ про- 

 каленныхъ окисей AI и Fe, общее количество послЬдняго опред'Ьля- 

 лось титрован1емъ KMnOj также въ отд11ьной порцш (Y) *). 



Данныя анализовъ какъ моего, такъ и двухъ вышеуказанныхъ 

 авторовъ сведены въ следующей таблица: 



Нав-Ьс- 



0,5385 



0,6062 1 0,4506 



0,4772 



0,5757 



Mittel 



П. Ива- 



В. Aie- 



ка. 



I 



II 



Ill 



lY 



Y 



Среднее. 



новъ. 



ксЕевъ. 



SiOa 



49,75 



— 



49,71 



— 



— 



49,73 



73,55 



67,60 



;А120з 

 ГезОз 



1з5,36 



34,38 



— 



— 



5 33,35 

 4,75) 



29,67 

 4,03 



19,65 



1,46 



22,22 

 1,65 



FeO 



— 



— 



— 



0,67 



— 



0,67 



— 



— 



СаО 



0,09 



0,44 



— 



— 



— 



0,27 



0,28 



0,18 



MgO 



0,75 



0,46 



— 



— 



— 



0,60 



0,25 



0,28 



К2О 



— 



> 9,31 



— 



— 



— 



> 9,31 



— 



3,93 



Н2О 



5,33 



— 



5,37 



— 



— 



5,35 



3,90 



5,37 ! 



99,63 



99,09 



101,23 



цв^Ьта, оптически отрицательный, почтя одноосный; по предварительной проб* 

 содержитъ много Si02 (около 620,'q), значительное количество MgO (ок. 7%) 

 ЩО (ок. б^/о) и по совокупности свовхъ оптическихъ свойствъ и химическаго 

 состава не отв'Ьчаетъ ни одной изъ изв'Ьстныхъ группъ силикатовъ, почему я 

 и оставляю за собой право изучить его ближе. 



1) Ср. Л. Багагиевъ, Bull. Natur, de Moscou. 1902. Л« 3. 



